196 
delige for det heromtalte Canonmetal ^ som i Hensyn til Blyet 
under 12te Forsog kan skjonnes, saå bor Zinken , for Sikker- 
hedens Skyld, forinden den bruges, renses,, ^om ej er yanske- 
lig, naar det skeer paa folgende Maade. 
Man bringer en Barre-Spiauter i en Smeltedigel eller 
liden Hærd , og n^^r det: er^ smeltet , gydes det langsomt ud i 
Form åf Blader , jo tyndere i^'a bedre., paa. dertil dannede Fla- 
der, af torrét Leer, Sand faller los Sandsteens Former 5 dersom 
nu nogle Jernstumper findes derudi, da vil det blive i Digelnj 
men Blyet bliver oplost i Zinkpladerne. Paa det at og dette 
kan skalfes bort, Ixir 3 Zinken nok engang gaae gjennem Ilden, 
med Anvendelse af Svovli Denné bar^ som man veed, den 
Egenskab, at den ej angriber Zinken, som de fleste saa kal- 
dede uædle Metaller ere udsatte for under Smeltningen, altsaa 
kan Blyet i Zinken deraf angribes og oploses,, samt forvand- 
les til Aske og Slagg. Zinken renses da paa folgende 
Maade: 
Man stoder Svovl til et grovt Pulver, kommer deraf en 
Finger tyk Lag i en. Digel, dekker dette Lag tæt med forbe- 
rSrte Zinkplader, derpaa atter Svovl og saaledes fremdeles^ 
indtil Digeln er fyldt 5 det overste Lag, som er Zink, bedek- 
kes med Kulstov, omtrent,. 2 a. 3 Tomme tyk 5 Digeln lukkes, 
enten med et Leerlaag eller med store Kul. Digeln sættes 
nu i lldstædVt og opvarmes langsomt, og naar den bliver mor- 
kerod, gives fornoden Smeltoliede. Man vil omsider see Zin- 
ken at brænde med hvidblaae Lue, og merke Svovllugten el- 
ler Dampen at være roget bortj saa gives nuniter Ild, da, 
naar Zinken er smeltet, som erfares ved hurticr Omrorin£T med 
et Jernspid, gydes don ud i Plader eller Stænger af en Tom- 
mes Tykkelse, som saaledes 'lettclig kan brydes sonder 5 Zinken 
